— 103 — 
kommt, und man hat das Pulver nicht im miodesten durch 
Staub oder organische Theilchen, die hier besonders zu 
_ vermeiden sind, verunreinigt. Ein solcher Stahlmörser in 
grössern Dimensionen ausgeführt würde noch ungleich 
schneller zum Ziele führen. Der Mörser zeigt dabei, selbst 
nach längerm Gebrauch, keine Abnützung. Kudernatsch 
nahm bei Regnault’s Methode beiläufig 3 Grammen 
(3.002) Roheisen, mengte es mit ungefähr 44 Grammen 
chroms. Bleyoxydes auf das innigste und %, hiervon mit 6 
Grammen chlors. Kali, wie es Berzelius und Regnault 
angegeben. (Bromeis erwähnt dessen nicht, dass näm- 
lich bloss ®/, des Gemenges von Ur Pb und Fe mit chlors. 
Kali vermischt werden und :/, des Gemenges kein chlors- 
Kali enthält.) Dann machte er ein Gemenge von dem 
Volum nach gleichen 'Fheilen chroms. Blei und ehlors. Kalı 
und füllte damit die Verbrennungsröhre 1'/,” hoch von un- 
ten an, darauf kamen die >, der Mischung, dann das '/, 
derselben, und obenauf Spülicht nebst reinem Cr Pb in einer 
Schicht = mindestens 1'/,’. Der Kali-Apparat wog vor 
der Operation 31.926 Grammen. Die Operation selbst geht 
wohl rasch und ist in Zeit von ®/, Stunden beendet, allein 
man muss mit dem Weiterrücken des Feuers ausserordent- 
lich vorsichtlich sein, indem eine zu rasche Gasentwick- 
lung erfolgt, wodurch entweder ein Theil der Lauge 
hinausgeschleudert werden kann, oder selbst ein Theil der 
Kohlensäure durch den Apparat dahin getrieben werden 
könnte, ohne aufgenommen zu werden. Auch wird bei so 
schneller Gasentwicklung auch die Kalilauge zu stark er- 
wärmt, wodurch wieder ein Verlust durch das Verdampfen 
des Wassers im Apparate herbeigeführt wird, der überhaupt 
schwer zu vermeiden ist. Der Kali - Apparat selbst hatte 
nach Beendigung der Operation um 3852 Miligrammen an Ge- 
wicht zugenommen, und diess, als reine Kohlensäure in 
Rechuung gebracht, gab bei diesem Roheisen 3,5176 pCt. 
an Kohle. Um nun die schon erwähnte Angabe einer durch 
Entwickelung von Chlorgas verursachten fehlerhaften Be- 
stimmung des Kohlenstoffes auf ihre Richtigkeit zu prüfen, 
untersuchte Kudernatsch nach der Operation die 
Lauge, und unterwarf dasselbe Roheisen einer Analyse mit- 
